Figura 23 Disposição do ensaio de flexibilidade Figura 24 Ferramenta com seis lâminas 13.3. Método de ensaio Efetuar seis cortes, até à camada subjacente, no revestimento e, perpendicularmente a estes, efetuar outros seis cortes, de modo a formar uma rede com 25 quadrados (tipo grelha). A ferramenta de corte deve ser utilizada de forma constante, a uma velocidade de 2 a 5 cm/s, de modo a que os cortes alcancem a camada subjacente, mas não penetrem excessivamente. Os cortes são efetuados de modo a que as duas principais pontas, no rebordo do aparelho, estejam em contacto com a superfície de maneira uniforme. Após o ensaio, os cortes são examinados com uma lupa para verificar se atingiram a camada subjacente. O ensaio é efetuado em, pelo menos, duas posições diferentes da amostra. Uma vez efetuados os cortes, são escovados cinco vezes com uma ligeira pressão na diagonal em ambas as direções, utilizando-se uma escova de mão com cerdas de poliamida. 13.4. Interpretação dos resultados Os cortes em rede são examinados com uma lupa. Se os rebordos estiverem perfeitamente lisos e se nenhuma parte do revestimento se tiver destacado, é classificado com um valor de corte transversal de Gt0. Se houver pequenos fragmentos que se destacaram na intersecção dos cortes e se a superfície exposta ascender a cerca de 5% da área em grelha, o valor de corte transversal é Gt1. As áreas mais danificadas são classificadas numa escala de Gt2 a Gt5. Grau de corte Superfície exposta da área em grelha Gt2 entre 5 e 15% Gt3 entre 15 e 35%